t 1 (J S c li r a u f. 



2. Schwingungen senkrecht der Kante, daher — w. 



D B = 49°38 at B = 1- 63454 Fehler 5.Beobacht. 



D D = SO 5 w D =1-63906 UUÜ454 0-00010 



D E = 50 30 w E = 1-64321 0-00415 



Vergleicht man nun die Mittelwerthe meiner Beohachtungsreihen 

 mit den Angaben Heusser's, so erhält man eine constante negative 

 Differenz: 



Häuser: w fl = 1-64607 n.nnQQi Schrauf: e ß = 1-63896 q.qoah« 

 w E = 1-64998 e E = 1-64314 



£/) =l-64172 io n = 1-63448 



4 ßißüQ 0- 00371 D . fi , a „« 0-00376 



e E = 1- 64643 to E = 1- 63824 



welche sich auf 0*007 berechnet. Dieselbe ist zu gross, um einem 

 Beobachtungsfehler zugeschrieben zu werden, besonders da der Grad 

 der Doppelbrechung und Dispersion fast vollkommen übereinstimmen, 

 sondern kann nur ihren Grund in der Verschiedenheit des Materials 

 haben, ich werde daher wenn möglich, auch Krystalle anderen Fund- 

 ortes in den Kreis meiner Untersuchungen ziehen. 



Berechnet man endlich nach bekannter Formel den Brechungs- 

 exponenten für Violett aus meinen Messungen, so erhält man folgen- 

 des allgemeine Schema für Apatit von Jumilla: 



w R = 1-63463 e R = 1-63053 



«4=1-63896 °- 00433 4=1-03448 O' 00383 



4=1-64324 °-° 0418 4 = 1-63824 °- 0ü37ß 



<4 =1-65934 °-° 1620 4=1-65260 ° 01436 



und hieraus folgt das Dispersionsvermögen für beide Strahlen zu 



J <o = 0-0386723 

 J = 0- 0346268 



XIII. Beryll. Be 2 3 , 3Si0 3 + Al 3 3 , 3SiOo. 

 Krystalle aus dem k. k.Hof-Mineralien-Cabinete. 



Rhomboedrisch. a:c = 1:1*1581. Negativ doppelbrechend. 

 Wie bei Apatit, so ist auch beim Beryll, wozu ich auch den 

 Smaragd zähle, der Brechungsexponent nicht constant und variirt 

 mit dem Fundort. Ich habe daher verschiedene Exemplare unter- 

 sucht, und ordne die Besultate nach dem Fundorte. 



